system: [SYSTEM]

user: 3. 分析与讨论 3.1. 包裹剂和包覆型纳米零价铁对水中Ni 2+ -TCE的去除效果 配制含Ni 2+ 浓度和TCE浓度都为10 mg/L的溶液100 mL，分别加入1.5 g/L Agar、CMC、Starch，调节水浴振荡器温度为30℃，放入其中振荡。取反应后经滤膜过滤的溶液于比色管中，加入药剂，用分光光度计测定溶液的吸光度，结果如图1所示。其中，Starch对水中Ni 2+ 和TCE的去除率最高，Agar的去除率最低。三种包裹剂对污染物的去除率均不高，几乎可以忽略。 3.2. 投加量对Ni 2+ -TCE去除率的影响 配制Ni 2+ 和TCE浓度都为10 mg/L的溶液100 mL，分别加入0.5，1.0，1.5，2.0，2.5 g/L NZVI、Agar-NZVI、CMC-NZVI、Starch-NZVI，调节恒温水浴振荡器的温度为30℃，放入其中振荡2.5 h。取反应后经滤膜过滤的溶液于比色管中，加入药剂，用分光光度计测定溶液的吸光度。 投加量对Ni 2+ 去除率影响如图2可知：在初始浓度，pH相同的条件下，投加量越多，去除效率就越高。投加量为0.5 g/L时，NZVI对Ni 2+ 的去除率最低为91.35%，Starch-NZVI对Ni 2+ 的去除率最高为95.88%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对Ni 2+ 的去除率介于两者之间。投加量为2.5 g/L时，NZVI对Ni 2+ 的去除率最低为95.22%，Starch-NZVI对Ni 2+ 的去除率最高为99.26%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对Ni 2+ 的去除率介于两者之间。在试验研究范围内，Ni 2+ 的去除率均较高。 投加量对TCE去除的影响如图2可知：在初始浓度，pH相同的条件下投加量越多去除效率就越高。投加量为0.5 g/L时，NZVI对TCE的去除率最低为20.24%，Starch-NZVI对TCE的去除率最高为28.57%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对TCE的去除率介于两者之间。投加量为2.5 g/L时，NZVI对TCE的去除率最高为28.37%，Starch-NZVI对TCE的去除率最高为46.95%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对TCE的去除率介于两者之间。在试验研究范围内，TCE的去除率均较低，可能是因为包覆型纳米零价铁对TCE的降解需要的时间较长或者是包覆型纳米零价铁优先和重金属离子Ni 2+ 反应所致。 3.3. 初始浓度对Ni 2+ -TCE去除率的影响 分别配制Ni 2+ 、TCE浓度都为5，10，15，20，25 mg/L的溶液100 mL，加入1.5 g/L NZVI、Agar-NZVI、CMC-NZVI、Starch-NZVI，调节恒温水浴振荡器的温度为30℃，放入其中振荡2.5 h。取反应后经滤膜 图1. 不同包裹剂对Ni 2+ 去除率和TCE脱氯率的影响 图2. 投加量对Ni 2+ 去除率和TCE脱氯率的影响 过滤的溶液于比色管中，加入药剂，用分光光度计测定溶液的吸光度。 初始浓度对Ni 2+ 去除率的影响如图3。从图中可知：在投加量、pH等条件相同时，初始浓度越低，去除效率越高。初始浓度为5 mg/L时，NZVI对Ni 2+ 的去除率最低为95.18%，Starch-NZVI对Ni 2+ 的去除率最高为99.38%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对Ni 2+ 的去除率介于两者之间。初始浓度为25 mg/L时，NZVI对Ni 2+ 的去除率最低为91.27%，Starch-NZVI对Ni 2+ 的去除率最高为96.9%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对Ni 2+ 的去除率介于两者之间。 初始浓度对TCE降解的影响如图3。从图中可知：在投加量、pH等条件相同时，初始浓度越低，去除效率越高。初始浓度为5 mg/L时，NZVI对TCE的降解率最低为38.86%，Starch-NZVI对TCE的降解率最高为49.36%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对TCE的去除率介于两者之间。初始浓度为25 mg/L时，NZVI对TCE的降解率最低为26.74%，Starch-NZVI对TCE的降解率最高为35.01%，Agar-NZVI、CMC-NZVI对TCE的去除率介于两者之间。 3.4. pH对Ni 2+ -TCE去除率的影响 配制Ni 2+ 和TCE浓度都为10 mg/L的溶液100 mL，调节pH分别为3，5，7，9，11，加入1.5 g/L NZVI、 图3. 初始浓度对Ni 2+ 去除率和TCE脱氯率的影响 Agar-NZVI、CMC-NZVI、Starch-NZVI，调节恒温水浴振荡器的温度为30℃，放入其中反应2.5 h。取反应后过滤的滤液于比色管中，加入药剂，测定吸光度。 pH对Ni 2+ 去除率的影响如图4。从图中可知：在投加量、初始浓度相同的条件下，pH值为5时，对Ni 2+ 去除效果最好，NZVI对Ni 2+ 的去除率最低为94.87%，Starch-NZVI对Ni 2+ 的去除率最高为99.26%，Agar-NZVI和CMC-NZVI对Ni 2+ 的最高去除率在两者之间。pH值为11时，对Ni 2+ 去除效果最差，NZVI对Ni 2+ 的去除率最低为90.38%，Starch-NZVI对Ni 2+ 的去除率最高为93.01%，Agar-NZVI和CMC-NZVI对Ni 2+ 的最低去除率在两者之间。 pH对TCE降解的影响如图4。从图中可知：在投加量、初始浓度相同的条件下，pH值为5时，对TCE的降解效果最好，NZVI对TCE的脱氯率最低为31.75%，Starch-NZVI对TCE的脱氯率最高为47.39%，Agar-NZVI和CMC-NZVI对TCE的最高脱氯率在两者之间。pH值为11时，对TCE的降解效果最差，NZVI对TCE的脱氯率最低为22.79%，Starch-NZVI对TCE的去除率最高为30.08%，Agar-NZVI和CMC-NZVI对TCE的最低脱氯率在两者之间。 对实际混合废水Ni 2+ 和TCE浓度都为5~10 mg/L，包覆型纳米零价铁的加入量为1.5~2.0 g/L，室温下，反应2~2.5 h时，Starch-NZVI对Ni 2+ 和TCE去除率分别为98.25%，TCE的脱氯率为68.25%。 3.5. 反应后产物的SEM和EDS分析 将反应后的固体物质烘干后进行表征，图5显示的是完全反应后产物的SEM图。反应后颗粒呈现堆积状态，聚集在一起，同时也能观察到表面的氧化物质。纳米铁还原去除TCE的反应主要发生在前期，但是铁的氧化物和氢氧化物形成的絮凝物质对TCE也有一定的吸附效果，所以看到的反应后的纳米铁颗粒表面不仅存在铁的(氢)氧化物，也有部分的污染物。纳米铁颗粒还原去除TCE之后，Fe 0 本身被氧化成铁的氧化物，而不再以单质铁的形式存在。同时，由于反应溶液中氧的存在，单质铁被氧化成铁的氧化物、氢氧化物和碳酸盐类物质，并覆盖在铁颗粒的表面，阻止了反应的继续进行 [ 5 ] [ 6 ] 。 图6为反应后产物的能谱分析(EDS)，主要含有C、O、Fe三种元素，其表面主要物质为Fe以及少量的铁氧化物和氢氧化物。表1为反应产物的元素分析表，氧元素和铁元素的重量百分比大，分别为43.24%、41.06%，表明反应后主要物质为铁的氧化物；由于包覆型纳米零价铁在与TCE的反应时小部分可能会被氧化，使得样品中氧元素的百分比含量增大。其中，纳米零价铁表面的C元素一方面来自于纳米零价铁与TCE接触降解过程，另一方面来自于与水中CO 2 的接触结合 [ 7 ] 。 图4. pH对Ni 2+ 去除率和TCE脱氯率的影响 图5. 反应后产物的SEM图 (a) CMC-nZVI；(b) agar-nZVI；(c) starch-nZVI 图6. 反应后产物的EDS图 Table 1 Element analysis of the sample after reactio 元素 C Fe O 量百分数/% 12.88 41.06 43.24 原子百分数/% 22.88 15.69 60.59 表1. 反应后产物的元素分析表 3.6. 包覆型纳米零价铁去除TCE的反应机理 包覆型纳米零价铁同时去除水中Ni 2+ 和TCE的机理分为两个途径：吸附和还原。由于包覆型纳米零价铁具有较大的比表面积，镍离子和三氯乙烯容易吸附在包覆型纳米零价铁表面；其次，纳米铁被水腐蚀，发生还原反应将Ni 2+ 还原成Ni 0 ，进而发生催化脱氯降解TCE。 镍的存在加速了铁的腐蚀，能提供更多的电子，从而加快还原反应的进行。纳米零价铁材料对水中三氯甲烷、三氯乙烯等氯代有机物的还原脱氯研究表明，在脱氯还原反应涉及的氢转移过程中，Ni可作为加氢催化剂，将铁腐蚀产生的氢气吸附到表面，并将分子态的氢转化为原子态的氢，而原子态氢作为较强的还原剂，可与TCE反应，取代氯原子生成乙烷 [ 8 ] 。此外，Ni作为过渡金属具有空轨道，能够与氯元素的p电子对形成络合物，降低脱氯反应的活化能，使得反应更容易进行 [ 9 ] 。 零价铁与它在溶液中的二价铁离子(Fe 0 /Fe 2+ )的标准电极电位为0.440 V，比大多数卤代烃获得电子还原脱卤的反应电位要低，表明零价铁是一种很强的还原剂，氯代烃(RCl)可以被零价铁还原 [ 10 ] 。 (3) (4) 反应式(3)表示即使没有强氧化剂的存在，在水溶液中零价铁也会自发地被腐蚀。按照上述两个反应的氧化还原电位，从热力学上讲，下面的反应比较容易发生。 (5) 此反应可以看作氯代烃为氧化剂对零价铁的氧化或者零价铁为还原剂对氯代烃的还原。当有溶解氧存在时零价铁的腐蚀反应如式(6)。 (6) (6)式产生的Fe 2+ 可以进一步生成Fe(OH) 2 和Fe(OH) 3 。同时，在水环境中，水本身也可以作为氧化剂。 (7) (8) 在无氧条件下，零价铁的腐蚀按照反应式(8)进行。明显地，按照反应式(6)和(8)，体系的pH都会有所上升。当然，在有氧条件下，腐蚀会更快，pH上升也较大。pH值的升高容易生成氢氧化铁和氢氧化亚铁的沉淀，这种沉淀会在介质表面形成一层膜阻碍反应进一步发生。 大分子物质Agar、CMC和Starch包覆在NZVI表面后，能在一定程度上阻止金属颗粒的团聚。在反应过程中，包覆型纳米零价铁颗粒均匀的分散在TCE废水中，暴露出来的零价铁与TCE发生反应，而包裹剂能溶于水，可有效地生物降解。